— 372 — 



Zur Beseitigung der genannten Unstetigkeiten, die besonders für das 

 Schnittmaterial (Bretter) sehr von Nachteil sind, ist langsames Aus- 

 trocknen, die Belassung von Rindenringen, das Einschlagen von Klammern 

 auf die Hirnflächen (oder Bekleben der letzteren mit Papier, Bestreichen 

 mit Leim), Ausdämpfen, Einlegen in fließendes Wassei-, Tränken oder 

 Überziehen mit Stoffen, welche den Eintritt der Feuchtigkeit hindern 

 (Leinöl, Firnisse, Ölfarbe, Politur, Teer) u. dgl. dienlich. Starke Schwin- 

 dung zeigen: Rotbuche, Hainbuche und Ulme; geringere: Fichte, Lärche 

 und Tanne. 



9. Dauer des Holzes. Die Dauer bezeichnet jenen Zeitraum, 

 während dessen sich das Holz in gebrauchsfähigem Zustande erhält. Als 

 zerstörende Einflüsse sind insbesondere Fäulnis (Verwesung, Vermode- 

 rung) und das Wirken von Pilzen (Ersticken, Hausschwamm) oder Insekten 

 anzuführen. In trockenen Räumen besitzt das Holz (abgesehen vom 

 Insektenfraß) eine fast unbegrenzte Dauer; auch unter Wasser (rein, 

 fließend) hat dasselbe eine sehr lange Dauer (Eiche, Lärche, Kiefer, Erle, 

 Tanne). Wechsel von Nässe und Trockenheit ist für die Dauer des Holzes 

 am nachteiligsten. Unter solchen Umständen ist das Holz von Eiche, Gebirgs- 

 lärche, Ulme und engringiger, harzreicher Weiß- und Schwarzkiefer am 

 dauerhaftesten; hieran reihen sich: Esche, Fichte und Tanne, breitringige 

 Lärche und Kiefer; von geringerer Dauer sind endlich Rot- und Hain- 

 buche, Zerreiche, Ahorn. Erle, Birke, Linde. Weymouthskiefer, Pappeln, 

 Weiden und Hasel. 



Die Dauer steht im allgemeinen bei derselben Holzart in geradem 

 Verhältnisse zur Dichte (dem Gewichte) des Holzes; Harzgehalt und lang- 

 samer Wuchs steigern die Dauer des Holzes. Junges Holz ist mehr ge- 

 fährdet als im mittleren Alter stehendes, und insbesondere ist das zur 

 Saftzeit gefällte nachteiligen äußeren Einflüssen mehr zugänglich, als das 

 zur Saftruhe (im Winter) gefällte, weil sowohl Pilze, als auch Insekten vor- 

 züglich im Holzsafte ihr Gedeihen finden. Unter allen Umständen ist es ge- 

 raten, das Holz vor der Verwendung möglichst vollständig austrocknen und zu 

 diesem Zwecke wenigstens plätzeweise entrinden zu lassen. Außerhalb des 

 Waldes werden die Hölzer durch Überziehen mit wasserundurchlässigen 

 Stoffen nach erfolgter Austroeknung (Ölfarbe, Teer, Karbolineum u. dgl.), 

 durch Ankohlen, Dämpfen und Auslaugen (z. B. Brunnröhren durch 

 längeres Liegenlassen in fließendem Wasser), am vorteilhaftesten aber 

 durch die verschiedenen Imprägnierungsverfahren dauerhafter gemacht. 

 Gegen Hausschwamm hilft das Bestreichen des Holzes mit Kreosotöl oder 

 Karbolineum, vor allem aber Trockenlegung der betreffenden Räume nach 

 erfolgter Entfernung alles ergriffenen Materials und dann Verwendung 

 nur gut ausgetrockneter Hölzer. 



Unter dem Imprägnieren des Holzes versteht man dessen künstliche Durch- 

 tränkung mit einer fäulniswidrigen (antiseptisehen) Flüssigkeit. Das Holz gewinnt durch 

 die Imprägnierung nicht nur an Dauer, sondern an Gewicht, Härte. Festigkeit, Stetigkeit 

 und Widerstandskraft gegen Insektenfraß, weil die Zwischenräume des Holzes mit Stoffen 

 erfüllt werden, welche die Zersetzung der nicht vollständig zu verdrängenden Saftbestand- 

 teile verhindern. Man verwendet zum Imprägnieren im großen; Kupfervitriol (schwefel- 

 saures Kupferoxyd), Zinkchlorid (Chlorzink), Quecksilberchlorid, krensothaltige Stoffe 

 (Kreosot, Kreosotöl, Teeröl, Gasteer) und Kalkmilch. 



Die Tränkungsmethoden bestehen: 



1. Im Tränken durch Untertauchen. 



2. „ „ „ Kochen. 



3. „ „ „ Druck (Saft- und Dampfdruck). 



Das Untertauchen des Holzes besteht darin, daß man die vorher vollständig 

 fa9onnierteu Hölzer in die mit der Imprägnierflüssigkeit gefüllten Gefäße einlegt und 

 ^< bis 10 Tage darin beläiit. Dieses Verfahren wird gegenwärtig fast nur mehr zum söge- 



